290 Is. Ki'PFFEBSciiLAEGER. — Procéclé pour nnahjarr 



creuset afin d'obtenir du laiton, est des plus inexacts et a toujours 

 été jugé tel , parce qu'on n'est pas sur que tout le cuivre s'alliera au 

 zinc et qu'il ne s'en volatilisera pas une certaine portion, en même 

 temps que de ce dernier , pendant la chauffe. On ne retrouve donc 

 plus , lors du dosage , la quanlilc de cuivre employée ni tout le zinc 

 contenu dans la prise d'essai. 



Or, les causes d'inexactitude et la complexité des opérations nous 

 ont déterminé à rechercher un procédé plus convenable sous tous 

 les rapports , et nous croyons être parvenu à un bon résultat ; du 

 moins deux années d'expérimentation ont sanctionné la bonté du 

 procédé que nous allons avoir l'honneur d'exposer. 



Avant d'en aborder la description , disons d'abord que nous nous 

 sommes appuyé sur les résultats obtenus en 184G par M. Chande- 

 lon , à savoir : 



1° Que les fondants fixes employés à la réduction des minerais 

 de zinc ne permettent pas d'en retirer tout le métal , et cela d'a- 

 près ce que nous avons rapporté tantôt; et 2° que les silicates zin- 

 ciques peuvent être complètement réduits, dans les laboratoires , 

 sans l'emploi de fondants IJxes, rien qu'en les chauffant sulfisam- 

 ment avec du charbon. 



D'où M. Chandelon , qui s'était proposé de rechercher la quan- 

 tité du zinc non réduit qui reste dans le minerai traité en grand, a 

 imaginé, pour analyser par voie sèche les minerais, de chauffer au 

 fourneau à vent la prise d'essai, préalablement grillée, mêlée avec 

 du charbon pur , dans un petit creuset de porcelaine couvert et in- 

 troduit dans un creuset en terre réfractaire et brasqué. Après la ré- 

 duction , il grille le résidu comme au procédé par différence exécuté 

 à une haute température. 



De ces faits bien constatés , nous n'admettons pour l'analyse, à 

 l'exemple de M. Chandelon , que deux classes de minerais de zinc 

 au lieu de trois , savoir : 1° les minerais oxidés , carbonates et sili- 

 cates ; et 2° les minerais sulfurés. Et même ces derniers lorsqu'ils 

 ont été sullisamment grilles , peuvent être rangés dans la première 

 classe. 



En résumé , tous les minerais de zinc sont essayés par le même 

 procédé. 



Ce qui précède étant admis , voici en quoi consiste notre pro- 

 cédé. 



On prend deux grammes du minerai parfaitement pidvérisé et 

 sec , on les met dans un tét taré en terre réfractaire , de trois centi- 



